Prähistorische Eisenfunde. 125 



Ausser den bereits angeführten Gefügeteilen kennt man nocli 

 Äustenit, Troostit, Osmondit, Sorbit und Ledeburit im Gefügebau 

 der höheren Kohlenstofflegierungen. Es sind meistens Übergangs- 

 bestandteile zwischen Martensit und Perlit, die wir nur erwähnen 

 wollen, da sie für unsere Untersuchungen nicht in Betracht kommen. 

 Xur der Troostit hat hier für uns insofern Interesse, als sich seine 

 dem Martensit ähnelnde Struktur von harten, durch Pikrinsäure sich 

 braunfärbenden Körnern beim Ablöschen von Stählen in weniger 

 schroff wirkenden Flüssigkeiten, wie zum Beispiel in einem Ölbade, 

 bilden sollen.^'^) 



Durch die thermische Analyse und auf Grund der Haltepunkts- 

 b^timmungen wurde nun gefunden, dass die Gefügezustände der 

 Eisenkohlenstofflegierungen bei langsamer Abkühlung innerhalb be- 

 stimmter Temperaturen stabil sind, wie der fachmännische Ausdruck 

 lautet. Durch plötzliche Abkühlung gestört, nimmt aber dieser Zu- 

 stand gerade die entgegengesetzten Eigenschaften an, besitzt doch 

 in diesem Stadium das Gefüge eines Stahles eine so auffallend hohe 

 Empfindlichkeit, dass schon bei Anlasstemperaturen von 230 — 250^ 

 die Wirkung des Abschreckens teilweise aufgehoben wird, indem das 

 Gefüge bestrebt ist, in den der jeweiligen Temperatur entsprechenden 

 Zustand des langsam abgekühlten Eisens wieder überzugehen. 



Das Zustandsdiagramm der Eisenkohlenstofflegierungen sieht 

 ähnlich aus wie das einer Eiskochsalzlösung. i^) Der Aufbau solcher 

 Legierungen konnte durch die graphische Beobachtung der Umwand- 

 iungstemperaturen ihrer Strukturelemente innerhalb 1000 und 600*^ 

 erklärt werden, indem man die Temperaturen auf eine Ordinatenachse, 

 ihren Kohlenstoffgehalt dagegen auf eine Abszissenachse eintrug. 

 Innerhalb der Temperaturen von 1000 bis 700^ herrscht der marten- 

 sitische Zustand, aus dem sich bei Eisensorten bis mit 0,95 ^/q Kohlen- 

 stoff von etwa 900° an je nach dem Prozentgehalt des jeweiligen 

 Kohlenstoffgehaltes Ferritkristalle ausscheiden, während die kohlen- 

 stoff reicheren Legierungen mit 0,95 — 1,6% zwischen 1000 und 700° 

 Cementit in der festen martensitischen Mutterlauge bilden. Unter- 

 halb 700° geht aber der martensitische Zustand bei 0,95% Kohlen- 

 stoff in den festen perlitischen Zustand über, der bei weniger Kohlen- 

 stoffgehalt Ferrit, im andern Falle Cementit enthält. Diese für das 



1'^) S. B. Desaau, Die physikalisch-chemischon Eioenschafton der Lefjie- 

 rungen. Hraunschweig 1910. 



18) Es soll hier nur das Zustandsdiagramm Ijescin-iebeii werden, das Tür 

 unsere Eisenerze in Betracht konmit. In den eigentliciien Diagrammen sind die 

 Gefügezustände der Eisonkohlenstolflegierungen von 0—Q^/o C innerlialb der 

 Temperaturen von 1505—400'^ jjerücksiciitigt; vergl. JJpsc/i-Caspari, Metallogra- 

 phie. S. 214, und Tarnnianti , Lehrbuch der Mi3tall()gra|iliie, S. 250. 



